-210- 



Miijeralogie. 



ganz frei davon, ebenso frei von Alkalien und Fluor, aber reich an Uran. Der 

 Mangel an Alkalien wie der Reichtum an Wasser (bis 15%) beruht vielleicht 

 auf Zersetzung; vom Hatchettolit unterscheidet sie dabei der Titangehalt. 

 manche sind vielleicht am ehesten dem Blomstrandit zu vergleichen, für andere 

 werden nach den Fundorten die Namen Betafit und Samiresit vorgeschlagen. 



Der Blomstrandit bildet 3—4 cm große Kristalle (111), (110), (211), 

 Dichte 4,74; das Innere (Anal, a) ist grünbraun, die äußeren, wasserreicheren 

 Teile mehr gelblich; meist vergesellschaftet mit Columbit. 



Der Betafit (Anal, b) zeigt zuweilen Spuren vom Würfel, grünlich- 

 schwarz, Dichte 4,17. 



Der Samiresit (Anal, c) bildet bis 1 cm große Oktaeder, selten mit 

 (110) und (211); äußerlich Gummigutt ähnlich und wie der vorige meist mit 

 Euxenit vergesellschaftet, alle drei gern zusammen mit cyrtolitähnlichem 

 Zirkon. 



Als Ampangabeit wird ein in großen, rechtwinkeligen Parallelepipeden 

 vorkommendes Mineral aus dem Beryllpegmatit von Ampangabe bezeichnet, 

 rotbraun, mit muscheligem, sehr stark fettglänzendem Bruch; Dichte 2,3 ca.: 

 nach der Analyse (d) nähert es sich am meisten dem Annerödit, ist aber homogen, 

 wenngleich öfter parallel mit Columbit verwachsen. In seiner Begleitung er- 

 scheinen große Kristalle von Monazit und riesige strüwerit-(ilmenorutil-)ähnliche. 

 nach (101) verzwillingte und nach der Kante [111 : 1T1] verzerrte Kristalle, 



Von Interesse scheint, daß die Muttergesteine aller dieser Minerale, die 

 Pegmatite, alle auch Wismut führen; z. T. gediegene, in 3 — 4 cm großen sogen, 

 gestrickten spätigen Massen, z. T. als Wismutglanz oder als basisches Car- 

 bonat, gelbgrünes Oxyd oder in der Form von Pucherit. 





a. 



b. 



c. 



d. 



Nb 2 5 .... 



. 23,30 



34,80 



45,80 



34,80 



Ta 2 0, 



. 28,50 



Sp. 



3,70 



8,90 



Ti0 2 ' 



. 10,87 



18,30 



6,70 



4,90 



Sn0 2 



. 0,30 



0,30 



0,10 









1,30 





2,50 



uo 2 ..... 



. 18,10 



26,60 1 



21,20 



19,40 



Bi 2 Ö 3 ..... 



. 0,40 













2,10 



0,74 



2,10 



Fe 2 3 





2,87 





8,60 



FeO 



. 1,35 





1,06 





(Ce, La, Di) 2 0, . 



. 2,50 



0,60 



0,20 



0,60 



(Y,Er) 2 3 . . . 



. 0,30 



0,90 





4,00 



MnO 



0,50 









MgO 



. 0,20 



0,40 







CaO 



4,00 



3,45 





1,50 



PbO 







7,35 





K 2 . . • • . 







0,30 







. 9,60 



7,60 



12,45 



12,40 



Sa. . . 



. 99,85 



99,22 



99,60 



100,50 



O. Mügge. 



1 u 2 o 3 . 



